20 Paul Herter und Emil Porth. 



Achatmörser abgeschlämmt gibt Kügelchen von Kupfer und Füttern von metalli- 

 schem Eisen. 



Kupferoxydul 10* 13 Proeent, 



Silber 14 Pfundtheile. 



Das Ziegelerz, welches ein Gemenge von Brauneisenstein und Kupferoxydul 

 ist, unterscheidet sich von der Familie der Schwärzen wesentlich durch das 

 Fehlen des Mangangehaltes und durch seinen relativ hohen Silbergehalt, und gibt 

 sich als ein Zersetzungsproduct von Buntkupfererz und Kupferkies zu erkennen, 

 auf denen es gern einen Ueberzug bildet, während die Kupferschwärzen durch 

 Auslaugung des Malakoliths entstanden sind , dem sie ihren Mangangehalt ver- 

 danken. 



6. Antimonsäure haltige Kupferoxyde bilden eine der Rochlitzer Lager- 

 stätte ganz eigenthümliche Reihe von Substanzen, welche ebenso wie die der 

 Silicatgruppe als ausserordentlich variable Gemenge anzusehen sind, und daher 

 auch sehr verschiedene physicalische Eigenschaften besitzen. 



Alle hierher zu zählende Mineralien enthalten als elektropositive Bestand- 

 theile: Kupferoxyd, Bleioxyd, Zinkoxyd, Silberoxyd, Eisenoxydul, Manganoxydul; 

 in manchen Varietät kommen statt der letztgenannten Substanzen die entspre- 

 chenden Oxyde vor; ferner Spuren von Kalkerde, Magnesia und Thonerde; als 

 elektronegative Bestandtheile : Kieselerde, Arsensäure, Antimonsäure oder anti- 

 monige Säure bleibt vor der Hand dahingestellt. Ein nie fehlender Gehalt von 

 Hydratwasser schwankt zwischen 8 — 11 Procent. 



Die allen Varietäten gemeinsamen Charaktere sind : 



Amorpher Zustand, Bruch muschlig bis erdig, leicht zersprengbar, spröde; 

 Farbe dunkel pistaciengrün bis leberbraun und schmutzig gelbgrün; schwacher 

 Fettglanz. 



Im Kolben erhitzt, ausser Wasser nichts Flüchtiges, und decrepitiren dabei 

 schwach, verlieren il#en Glanz und färben sich schmutzig braungrau. — In der 

 Pincette unter Kupferreaction sehr leicht zur Kugel schmelzbar, die bisweilen 

 vom Magnete angezogen wird. In Phosphorsalz mit Zurücklassung eines Kiesel- 

 skeletes leicht löslich. Mit Soda auf Kohle geben sie einen starken Antimon- 

 beschlag und Arsengeruch, und dabei ein sehr sprödes, leicht schmelzbares 

 Metallkorn, welches durch fortgesetzte Behandlung mit der Oxydationsflamme 

 sich zum ductilen Kupferkorn reinigen lässt und dabei einen starken Rauch von 

 Antimonoxyd ausstösst. Bei Behandlung mit concentfirten Säuren lösen sich die 

 elektropositiven Bestandtheile ziemlich vollständig, unter Ausscheidung eines 

 schweren weissen Pulvers, welches aus Antimonsäure besteht. 



Dunkel pistaciengrüne Masse, specif. Gewicht 3-874. 



Eisenoxydul 8 "377 



Kalkerde 2-158 



Magnesia 0-660 



Thonerde 0-221 



Wasser 8-028 



Kieselerde 14-238 



Antimonsäure 24 '678 



Arsensiiure 7-240 



Kupferoxyd 31-489 



Bleioxyd 0-679 



Silberoxyd 2-052 



Gelblich-grüne pechglänzende Masse durch hohen Bleigehalt ausgezeichnet, 

 specif. Gewicht 3-982. 



Kupferoxyd 25*67 Procent, 



Silber 119 Pfundtheile. 



Erdig matte, leberbraune, zerreibliche Masse durch hohen Gehalt an Eisen- 

 oxyd ausgezeichnet, specif. Gewicht 3-654. 



Kupferoxyd 19* 14 Procent, 



Silber 22 Pfundtheile. 



